lieber die Porosität des Holzes. 
329 
Gewicht der Holzwände 19,215 
Volumen der Holzwände 12,62 
1 ccm Holzwand wiegt also 1,523 g. 
Hie nicht zu vermeidende Ungenauigkeit derartiger Versuche liegt 
darin, dass bei dem Wägen des mit Alkohol gesättigten Holzes in Luft ein 
gewisses Quantum des Alkohols verdunstet; freilich ist der Fehler nicht 
gross, da die Wägung nur etwa 20—30 Secunden dauert und so vorge¬ 
nommen wird , dass die das Holz umgebende Luft Alkoholdämpfe enthält. 
No. 15. Specifisches Gewicht der Holz wände in Salz¬ 
lösungen b e s t i m m t. 
Hie vorausgehenden Bestimmungen sind nicht frei von dem Verdacht, 
dass sie zu niedrige specilische Gewichte ergeben haben, weil keine Sicher¬ 
heit besteht, ob die HolzstUcke ganz frei von Luftblasen waren. Dieser 
Unsicherheit hoffte ich nun dadurch zu entgehen, dass ich statt der lin¬ 
der und Scheiben von Holz sehr dünne Querlamellen von 0,1 —0,2 min 
Dicke benutzte, die offenbar gar keine ganzen Holzzellen mehr enthalten 
konnten. In diesem Falle konnte aber von der Bestimmung des äusseren 
Volumens durch Wägungen oder im Maasscylinder keine Rede sein. Es 
blieb der Ausweg, zu versuchen, ob diese dünnen Querlamellen in Salz¬ 
lösungen von mehr als 1,5 spec. Gewicht noch untersinken würden. Da 
das specilische Gewicht dieser selbst durch das Araeometer bei mittlerer 
Temperatur von 14° R. zu bestimmen war, so mussten Salze gewählt 
werden, welche bei dieser Temperatur so eoneentrirt darzustellen sind, 
dass ihr spec.Gewicht über 1,5 geht, ohne dass sie dabei ihrem Sättigungs¬ 
punkt schon sehr nahe sind. Dies muss nämlich deshalb vermieden 
werden, weil eine der Sättigung nahe Lösung durch das Einbringen des 
Holzes zur Bildung von Krystallen des gelösten Salzes Veranlassung geben 
könnte; setzen sich diese aber an die feinen Holzlamellen, so stören sie 
das Resultat. 
Ich fand nun Salze von der gewünschten Eigenschaft in dem salpeter¬ 
sauren Kalk und dem salpetersauren Zink. Davon wurden zunächst 
Lösungen hergestellt, welche ungefähr 1,5 spec. Gewicht hatten, in diese 
wurden die auf der Drehbank am sehr nassen Holze hergeslellten Quer¬ 
lamellen von 0,1—0,2 mm Dicke gelegt; anfangs schwammen sie aul der 
Lösung, offenbar in Folge ihres Wassergehaltes. Längere Zeit hindurch in 
der auf etwa 100° C. erhitzten Lösung liegend begannen sie dann unler- 
zusinken. Bei dem Erhitzen verloren die Lösungen noch Wasser und 
wurden schwerer. Auch Stücke von 3 mm dicken Querscheiben wuiden 
mit in die Lösungen gesetzt, die nach dem Untersinken aller oder der 
meisten Holzlamellen sammt diesen in hohe Cylindergläser ausgefüllt wur¬ 
den. In diesen wohl verstopft, blieben nun die Flüssigkeiten sammt dem 
Holz über 20 Monate lang und zu verschiedenen Zeiten wurde mit dem 
Arbeiten a. d. bot. Institut i« WfiTzbnrg. Bd. n. 22 
